SÉANCE DU 28 OCTOBRE 1912. 829 



qiril a subis antérieurement. Quelle est la propriété physique dont les 

 variations nous serviront à constater récrouissage? Nous allons voir qu'elles 

 ne s'accroissent pas à beaucoup près proportionnellement, à mesure ijue 

 récrouissage augmente. 11 conviendra donc de choisir celle qui offrira le 

 maximum de sensibilité et la plus grande commodité dans la détermination. 

 Dans les études qui vont suivre, j'ai caractérisé l'écrouissage par le chiffre 

 de dureté déterminé par l'épreuve de la bille sous une pression de io^'^ 

 avec une bille de 3""" de diamètre. On peut la mesurer en quelques instants 

 et répéter ces mesures tous les 3""" ou 4""' s'il s'agit d'un métal ayant subi 

 des déformations compliquées. 



Il était bon, d'autre part, de pouvoir, sinon mesurer, au moins indiquer 

 l'écrouissage par un nombre. Je propose de l'exprimer par le rapport des 

 duretés du métal considéré et du même métal complètement recuit. Ainsi 

 une lame de dureté '(8 ayant, après recuit, une dureté 35, aurait un écrouis- 

 sage 4H: 35 = 1, 37. Ce serait un point de repère, sans valeur absolue, 

 mais qui fixerait d'une façon précise l'état du métal considéré- 



,l"ai d'abord voulu voir comment variaient les diverses propriétés méca- 

 niques d'un même métal auquel on fait subir des écrouissages d'inlensité 

 croissante. 



A cet efFel, j'ai taillé dans un lingot d'argent à yyg pour 1000, une iérie de barre? 

 qui ont été soigneusement recuites, puis laminées avec un nombre de passes différent 

 pour chacune d'elles, de façon à leur communiquer des écrouissages croissants; elles 

 ont été ramenées à la lime à avoir la même section, puis on a mesuré leur dureté, 

 leur charge de rupture et leur allongement. Voici le résultat de l'expérience : 



Charge 

 Dureté. Écrouissage. de rupture. .\llongcmeiU. 



Métal recuit 25 i 8,5 18,8 



Métal écroui 28 1,12 8,8 19,9 



» 38 1,58 9,5 18,3 



» 45 1,80 14,4 ^'^ 



» 5 1 2 , o4 1 5 3,1 



» 66 2,44 22 2 



On voit ([uc, des trois constantes étudiées, la dureté est la seule qui 

 accuse les écrouissages faibles; les deux autres subissent, au contraire, une 

 variation brusque quand l'écrouissage atteint une valeur déterminée. 



.l'ai montré, dans une précédente Note, que si l'on détermine avec deux 

 appareils différents les duretés d'un même métal sous des étais différents 

 d'écrouissage, les nombres qu'on obtient pour une même lame avec les 



